钢筋保护层厚度检验,需要对重要构件,特 别是悬挑梁和板构件,以及易发生钢筋位移、易露筋的部位,采用非破损(用先进的钢筋保护层厚度测 定仪)或局部破损的方法检验。此时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为-7— +10mm;对板类构件为-5—+8mm。钢筋保护层厚度检验的合格点率为 90%及以上时为合格。 当合格点率小于 90%,但不小于 80%,可再抽取相同数量的构件检验,当两次抽减总和计 90%及以上时才能判为合格。且每次抽样结果中不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的1.5 露天或室内高湿度环境:1、砼强度小于等于C20 时,板、墙保护层35mm,梁、柱保护层45mm 2、砼强度C25 或C30 时,板、墙保护层25mm,梁、柱保护层35mm 3、砼强度大于等于C35 时,板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm 基础按有无垫层区分:有垫层时40mm,无垫层时70mm 保护层具体还要按设计图纸定,图纸设计保护层厚度有可能有小幅调整。 钢筋保护层厚度检测(GB50300-2001)基本要求 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: 1.钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; 2.对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5 个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取 的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。 2.对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取 不少于6 根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1 3.钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应 规程的规定。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。 4.钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板 类构件为+8mm,-5mm。 5.对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定: 1.当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判 为合格; 2.当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件 进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果 仍应判为合格; 3.每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本附录E.0.4 条规定允许偏差的1.5 钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm;钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。 钢筋保护层厚度检测 答:《混凝土结工程施工质量验收规范》G50204—2002(2010 一、钢筋安装中有表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差和检查方法)。其要检查(不是检测)项目中,有受力钢筋保护层厚度允许偏差基础10mm,柱、梁5mm,板、墙、壳3mm。其注:2 构件上部纵向受力钢筋保护层厚合格点率应达到90%及以上,且不得超过表中数值的1.5 倍尺寸偏差。 二、结构实体钢筋保护层厚度检验。 只允许检查梁类构件和板类构件。钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚的允许偏差,对 梁类构件10mm,7mm,对板类构件8mm,5mm。对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚应分进 行验收。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。 当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理: 1.经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。 2.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。 3.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安 全和使用功能的检验批,可予以验收。 4.经返工后或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可 按技术处理方案和协商文件进行验收。 钢筋保护层厚度控制措施应包括以下四个方面 混凝土浇筑时,振动棒避免触碰钢筋。